Boi. Mus. Para. Emílio Goeldi. sér. Boi. 18(2), 2002 
in 10% of the species wliile lhe blue and yellow colors inake itp 
together about 25,5% of the species analysed. The species Hymenaea 
courbaril and H. parvifolia, for exainple, can be differentiated by 
fluorescense oftheir extracts. Andira parviflora, Bertholletia excelsa, 
Dinizia excelsa, Micrandropsis scleroxylon, Parkia multijuga and 
Swartzia laevicarpaí/íovco red color fliiorescence for alcohol extract. 
The residts obtained show that water as well as alcohol extracts can 
be iised as a paraineter for species that are difficidt to identify. 
KEY WORDS: Amazonian woods, Flnorescence, Extract, Ultraviolet, 
Wood identification. 
INTRODUÇÃO 
A caractenstica mais notória do revestimento florestal amazônico é 
a sua grande diversidade botânica. A Amazônia rica e variada apresenta 
uma flora arbórea com muitas espécies indistintas e cada qual com 
caracteres lenhosos próprios inconfundíveis sob exame detalhado. 
Na indicação e seleção da madeira mais adequada a cada uma das 
várias fonrias de emprego ou no caso de substituição de madeiras escassas 
por espécies novas ou de outra origem, surge com freqüência o problema 
da identificação, que é primordial tanto do ponto de vista tecnológico 
como econômico. A falta de informações concretas sobre suas 
propriedades e uma eficiente identificação são fatores deteirninantes ao 
desenvolvimento e utilização de novas espécies florestais da Amazônia. 
Vários trabalhos de anatomia da madeira têm sido publicados 
descrevendo características macro e microscópica de madeiras 
amazônicas como parâmetros para sua identificação (Loureiro & Lisboa 
1979; Loureiro e/ «/. 1997; IBAMA, 1997; Fcldato et n/. 1989 dentre 
outros). Para que possamos identificar macroscopicamente essas 
madeiras, é necessária uma lupa c uma amostra cujo campo seja 
suficiente para visualizar os elementos anatômicos, entretanto, pequenas 
lascas de madeira são difíceis de serem identificadas. Neste contexto, 
surge o estudo da fluorescência dos extratos de madeira como parâmetro 
alternativo para sua identificação. 
220 
